— 422 — 



per eseguire con essi i calcoli tante volte ripetuti e che ci forniscono i numeri 

 della tabella 3. In questa maniera risparmiamo una nuova serie di misure, 

 che come quelle fatte finora, ci ruberebbe un tempo assai lungo. Anche nella 

 tabella 3 introduciamo i valori del coefficiente di contrazione, calcolato in 

 base ai risultati degli antecedenti nostri studi, altra volta richiamati. 



Tabella 3. — Leghe Sn-Pb. Dati corrispondenti a 325°. 



Peso % 

 Pb 



Voi. % 

 Pb 



!? 





% 



1 



1 



63,7 



53,26 











— 0,0011 



60,01 



49,36 



0,530 



0,496 



1,069 



— 0,069 





50,14 



41,52 



0,493 



0,475 



1,038 



— 0,038 





46,7 



36,26 











— 0,0005 



40,27 



30,45 



0,474 



0,446 



1,062 



— 0,062 





36,9 



27,52 











0,0005 



33,47 



24,62 



0,449 



0,433 



1,038 



— 0,038 





30,5 



22,17 











— 0,0010 



21,65 



15,21 



0,432 



0,412 



1,049 



— 0,049 





12,76 



8,68 











- 0,0004 



10,06 



6,77 



0,414 



0,395 



1,049 



0,050 





« Da quest'ultimo prospetto si vede che il Weber non ha studiato che 

 leghe che contengono tutt'al più il 60 % (in peso) di piombo. Per tutte 

 esse il coefficiente di variazione di resistenza è negativo, ma però assai 

 piccolo di fronte a quello risultato per le leghe stagno-bismuto e per 

 le amalgame in generale. Il coefficiente di contrazione ha valori ora posi- 

 tivi, ora negativi, ma tanto piccoli, da cadere nei limiti degli errori di 

 misura; sicché si potrebbe concludere che alla variazione nulla,, o per lo 

 meno assai piccola, della densità dei metalli allegati j corrisponde una 

 variazione pure trascurabile della resistenza elettrica. 



u Coi valori di q, delle tabelle 1 e 2, abbiamo tracciato due curve in 

 funzione delle ricchezze percentuali in peso di bismuto. Tali curve prolun- 

 gate opportunamente da una parte e dall'altra, passano, in corrispondenza alle 

 ascisse 0 e 100, per punti che secondo la nostra ipotesi devono approssima- 

 tivamente corrispondere alle resistenza dello stagno e del bismuto puri, alle 

 temperature di 226°,5 e 271°. I punti per i quali passano, sono raccolti 

 nella tabella 4 sotto il simbolo (o) e di fronte ad essi mettiamo i valori £ 

 determinati colla misura diretta. 



